pISSN: 2723-3472 eISSN: 0000-0000 eISSN: 2746 -1033
Volume 4, Issue 2, September 2023, pages 109-114

## REKONSTRUKSI TADULAKO
Civil Engineering Journal on Research and Development https://new.jurnal.untad.ac.id/index.php/renstra
Identifikasi  Karakteristik  Fisik  Berbagai  Jenis  Agregat  Halus  dan Korelasinya pada Sifat Beton Segar dan Beton Padat
N.N. Kencanawati a *, S. Rawiana a , A. Rofaida a dan N.A. Febriyanti a
a Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Mataram, Mataram, Indonesia 83115
* Corresponding author’s e -mail: nkencanawati@unram.ac.id
Received: 13 June 2023 ; revised: 8 July 2023 ; accepted: 10 July 2023
Abstract: One of the main constituents of concrete is fine aggregate or sand. As a filler, the characteristics of sand affect the properties of both fresh and hardened concrete. The aim of this research is to identify the characteristics of various types of sand and to correlate them with the properties of the concrete. The type of sand used in the experiment is common type of sand used in construction; for instance, silt sand, river sand, and beach sand, as well as recycled sand from concrete waste.  The examination on physical characteristics includes visualization with a digital microscope, specific gravity,  water  absorption, fine modulus,  and impurities content. This characteristic is compared with the value of slump, concrete unit weight, and concrete compressive strength. Quarry sand has denser particles and a fairly coarse texture,  while  recycled sand  has  the  finest,  hollowest,  lightest particles  and  a  lighter  color  than  other sands.  According  to  the properties  of  fresh  concrete,  silt  sand  produces  the  lowest  slump  value  while  recycled  sand  has  the  highest  slump  value.  A  positive correlation in the form of y = 1,55 x + C is obtained from the relationship of the specific gravity of sand ( x ) to the compressive strength of concrete ( y ) and constants ( C ). the same correlation but in a negative relationship is obtained from the influence of water absorption characteristics.
Keywords: fine aggregate, physical characteristics, fresh concrete, hardened concrete
Abstrak: Salah satu bahan penyusun utama beton adalah agregat halus atau pasir. Sebagai bahan pengisi, maka karakteristik dari pasir berpengaruh pada sifat beton baik pada saat cair maupun padat. Tujuan riset untuk mengidentifikasi karakteristik dari berbagai tipe pasir dan  mengkorelasikannya  dengan  sifat  beton  yang dihasilkan.    Tipe pasir  yang digunakan  dalam  eksperimen adalah  pasir yang  sering digunakan dalam konstruksi diantaranya pasir galian, pasir sungai, dan pasir pantai, serta pasir daur ulang dari limbah beton. Pengujian karakteristik  berupa  tinjauan  visualisasi  dengan  mikroskop  digital,  berat  jenis,  penyerapan,  modulus  halus,  dan  kandungan  lumpur. Karakteristik ini dibandingkan dengan nilai slump, berat volume beton, dan kuat tekan beton. Pasir galian mempunyai partikel yang lebih padat dan tekstur cukup kasar, sedangkan pasir daur ulang memiliki partikel yang paling halus, berongga, ringan dan warna lebih terang daripada pasir lainnya. Ditinjau dari sifat beton segar, pasir galian menghasilkan nilai slump terendah sedangkan pasir daur ulang memiliki nilai slump tertinggi. Korelasi positif berupa y = 1,55 x + C didapatkan dari hubungan berat jenis pasir ( x ) terhadap kuat tekan beton ( y ) dan konstanta ( C ). Persamaan korelasi yang sama namun dalam hubungan negatif didapatkan dari pengaruh karakteristik penyerapan air.
Kata kunci: agregat halus, karakteristik fisik, beton segar, beton padat

## 1. Pendahuluan
Agregat  merupakan  salah  satu  bahan  dasar  penyusun beton disamping bahan lainnya seperti semen, air dan bahan tambah.  Agregat  dalam  beton  dibedakan  berdasarkan ukuran  diameter  maksimum  ukuran  butirannya  yaitu agregat  kasar  dan  agregat  halus.  Agregat  halus  memiliki ukuran  butiran  maksimum  sebesar  4,75  mm.  Agregat dengan  ukuran  butiran  maksimum  yang  lebih  besar digolongkan menjadi agregat kasar [1] – [3] .
Secara umum agregat yang digunakan dalam campuran beton  berasal  dari  sungai  atau  pertambangan [1] . Dibeberapa  tempat  di  belahan  dunia  terdapat  banyak gunung,  sungai  dan  sumber  daya  alam  lainnya.  Dengan demikian bahan dasar agregat untuk pembuatan beton lebih mudah untuk didapatkan. Namun saat ini telah berkembang beton  berkelanjutan  ( sustainable  concrete ) [4] – [6] yang salah satunya menggunakan agregat daur ulang khususnya agreagat  kasar  sebagai  pengganti  agregat  alami [7] – [10] . Agregat halus daur ulang masih jarang digunakan dan masih dalam tahap studi lebih lanjut [11] .
Jenis  agregat  halus  atau  sering  disebut  pasir  banyak ditemukan  di  lapangan.  Peranan  pasir  dalam  campuran beton adalah sebagai bahan pengisi ( filler ). Selain agregat kasar,  pasir  menempati  volume  yang  cukup  besar  dalam tubuh beton sehingg keberadaan pasir juga mempengaruhi sifat-sifat  beton.  Dengan  demikian  pemilihan  jenis  pasir merupakan  suatu  bagian  penting  dalam  pembuatan  beton. Dilaporkan  bahwa  kualitas  beton  dipengaruhi  oleh penggunaan  berbagai  jenis  pasir  yang  berbeda-beda [12] . Mengoptimalkan  kehalusan  pasir  demi  mendapatkan  kuat tekan  beton  yang  optimal  juga  telah  dilakukan [13] . Komposisi  pasir  dalam  adukan  campuran  beton  untuk mendapatkan sifat kelecakan ( workability ) beton segar juga telah dipelajari [14] .
Secara  prinsip  kualitas  beton  yang  dihasilkan  dari berbagai  penggunaan  pasir  yang  berbeda  adalah  karena adanya  perbedaan  karakteristik  pasir  khususnya  secara fisik. Maka dari itu penelitian ini mencoba mengaplikasikan pasir  dengan  karakteristik  fisik  yang  berbeda  dan mengkorelasikannya dengan sifat beton segar ( workability )
dan  sifat  beton  padatnya.  Jenis  pasir  yang  ditinjau  adalah jenis  pasir  yang  umum  digunakan  dalam  pekerjaan konstruksi di Indonesia meliputi pasir sungai, pasir galian, dan  pasir  pantai.  Sejalan  dengan  perkembangan  beton berkelanjutan,  pasir  daur  ulang  juga  ditinjau  dalam penelitan ini.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1. Tahap Pengambilan dan Pengujian Karakteristik Pasir
Pasir galian diambil dengan cara di gali menggunakan sekop dengan pada kedalaman 50 cm dari permukaan tanah. Pasir  sungai  diambil  dari  salah  satu  daerah  penambangan pasir. Pasir pantai diambil langsung dengan menggali pada kedalaman  80  cm  dari  permukaan  dengan  menggunakan cetokan  Lokasi  pengambilan  langsung  dipinggir  pantai. Setelah  pengambilan,  pasir  galian,  pasir  sungai, dan  pasir pantai  disimpan  di  dalam  karung  plastik  dan  dibawa  ke laboratorium untuk pengujian. Selanjutnya untuk pasir daur ulang  merupakan  produk  samping  dari  produksi  agregat kasar daur ulang dari limbah beton. Proses penggerusan sisa mortar yang menempel pada permukaan agregat kasar daur ulang  menyisakan  bagian  yang  lebih  halus.  Bagian  ini terdiri dari pasta semen keras dan pasir.
Semua  jenis  pasir  dikondisikan  jenuh  kering  muka ( saturated surface dry-SSD ) sebelum dilakukan pengujian karakteristik.  Pengujian  karakteristik  meliputi  visualisasi butiran,  berat  satuan,  berat  jenis,  penyerapan  air,  analisis saringan, gradasi, dan kandungan lumpur [15] – [17] .

## 2.2. Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  berdasarkan  Standar Nasional Indonesia tentang Perencanaan Campuran Beton Normal [18] .  Perencanaan  campuran  diawali  dengan perhitungan proporsi agregat halus dan agregat kasar dalam campuran agar memenuhi batas atas dan batas bawah kurva yang menghasilkan campuran beton dengan kelecakan yang mudah  untuk  dikerjakan [1] .  Kelecakan  ini  artinya campuran  beton  segar  tidak  terlalu  keras  dan  tidak  telalu encer  sehingga  mudah  untuk  dikerjakan. Tabel  1 menunjukkan  perbandingan  proporsi  pasir  dan  agregat kasar.  Agregat  kasar  yang  digunakan  adalah  batu  pecah dengan ukuran maksimum butiran sebesar 20 mm.
Tabel 1. Perbandingan proporsi agregat halus dan kasar dalam campuran beton
Selanjutnya Tabel  2 menunjukkan  kebutuhan  masing- masing  bahan penyusun beton per meter kubik campuran. Nilai faktor air semen ditetapkan sebesar 0,54 pada semua variasi  campuran.  Dengan  demikian  semua  campuran dengan masing-masing jenis pasir memiliki jumlah air dan semen yang sama. Sedangkan jumlah pasir dan batu pecah
berbeda-beda sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan dan perhitungan proporsi seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.
Tabel 2. Proposi bahan penyusun beton pada tiap jenis
pasir Variasi Jenis Pasir Komposisi Campuran Beton Air Semen  Pasir Batu Pecah (liter) (kg) (kg) (kg) Pasir Galian 205 379,63  565,4  1049,97 Pasir Sungai 205 379,63  531,4  1078,97 Pasir Pantai 205 379,63  618,9  1201,47 Pasir Daur Ulang 205 379,63  469,2 997,13

## 2.3. Pengujian Beton Segar dan Beton Padat
Pengujian  beton  segar  meliputi  pengujian  nilai  slump. Tujuan  dari  pengujian  slump  adalah  untuk  mengetahui tingkat  kemudahan  pengerjaan  beton  atau  kelecakan ( workability ).  Slump  didefinisikan  sebagai  besarnya penurunan  ketinggian  pada  pusat  permukaan  atas  beton yang diukur segera setelah cetakan uji slump diangkat [1] , [2] . Gambar 1 menunjukkan proses pengujian slump .
Gambar 1. Pengujian nilai slump
Pengujian  pada  beton  padat  meliputi  pengujian  kuat tekan beton dan pemeriksaan berat volume. Pengujian kuat tekan  beton  menggunakan  mesin  CTM  ( Compression Testing Machine ) pada benda uji berbentuk silinder. Ukuran silinder beton adalah diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Benda uji dan pengujian silinder beton adalah berdasarkan Standar  Nasional  Indonesia  tentang  Pengujian  Silinder Beton  Normal  di  Laboratorium [19] . Gambar  2 menunjukkan  pengujian  tekan  beton.  Nilai  kuat  tekan diperoleh  dari  nilai  beban  tekan  maksimum  yang  mampu ditahan  silinder  sampai  runtuh  dibagi  dengan  luas penampang silinder seperti pada persamaan (1).
𝑓′ 𝑐 = 𝑃 𝐴 (1)
dengan:
𝑓′ 𝑐 =  Kuat tekan beton (MPa)
𝑃 =  Beban tekan maksimum (N) 𝐴 =  Luas penampang (mm 2 ) Jenis Pasir Persentase Gabungan Agregat Halus (%) Kasar (%) Pasir Galian 35 65 Pasir Sungai 33 67 Pasir Pantai 34 66 Pasir Daur Ulang 32 68
Gambar 2. Pengujian kuat tekan
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pemeriksaan Visualisasi Butiran Pasir
Secara visual. seperti terlihat pada Tabel 3 , pasir galian memiliki ukuran pasir yang kecil hingga sedang dan tekstur cukup kasar. Pasir sungai  memiliki ukuran lebih beragam dengan  ukuran  besar  dan  lonjong  lebih  dominan dibandingkan pasir galian. Sedangkan ukuran pasir pantai, ukuran  pasir  kecil  lebih  dominan,  terdapat  kristal  garam (berwarna  putih)  dan  tekstur  pasir  yang  dimiliki  kurang begitu halus. Sementara pasir daur ulang untuk partikelnya sendiri berongga dan bertekstur cukup halus dan ringan.
Tabel 3 . Visualisasi masing-masing jenis pasir
Jenis Pasir Visualisasi Pembesaran
Pasir Galian Pasir Sungai
Pasir Pantai
Pasir
Daur Ulang

## 3.2. Pengujian Karakteristik Fisik Pasir
Pengujian karakteristik fisik pasir terdiri dari pengujian berat  jenis,  penyerapan  air,  kandungan  lumpur,  analisis saringan,  dan  modulus  kehalusan  butiran.  Pasir  pantai memiliki  berat  jenis  dalam  keadaan  jenuh  kering  muka ( SSD )  tertinggi  yaitu  3,60  sedangkan  pasir  daur  ulang memiliki  nilai  terendah  yaitu  1,94.  Kontras  dengan  nilai berat jenis, nilai penyerapan air pasir pantai menunjukkan nilai  terendah  yaitu  1,01%  dan  pasir  daur  ulang  memilki nilai tertinggi sebesar 38,29%. Demikian pula dengan nilai kandungan  lumpur,  dimana  nilai  ini  sejalan  dengan  nilai daya serap air pada semua jenis pasir. Nilai ketiga parameter fisik  untuk  pasir  galian  dan  pasir  sungai  terletak diantaranya. Pasir daur ulang memiliki daya serap air yang sangat tinggi dibandingkan dengan tipe pasir lainnya karena secara  tekstur  berongga  akibat  proses  penggerusan  saat produksi.  Demikian  pula  kandungan  lumpur  yang  tinggi sebenarnya  berasal  dari  sisa  semen  halus  dari  proses penggerusan. Gambar  3,  Gambar  4  dan  Gambar  5 menunjukkan  perbandingan  nilai  karakteristik  pasir  untuk berat jenis, penyerapan air, dan kadar lumpur.
Gambar 3. Berat jenis pasir
Gambar 4. Penyerapan air pasir
Seperti tampak pada pada Gambar  6 , diketahui  bahwa seluruh tipe agregat halus termasuk daerah II dengan ciri- ciri yaitu sebaran butiran agak kasar. Pasir galian memiliki nilai modulus kehalusan butiran paling tinggi yaitu sebesar 3,81  dan  diikuti  oleh  pasir  sungai  dengan  nilai  modulus kehalusan  butiran  sebesar  3,79.  Pasir  pantai  menujukkan nilai modulus kehalusan terendah yaitu sebesar 3,23. Nilai modulus  kehalusan  butiran  masing-masing  jenis  pasir ditampilkan pada Gambar 7 .
Gambar 6. Analisis saringan pasir
Gambar 7. Modulus kehalusan butir pasir

## 3.3. Pengujian Beton Segar dan Beton Padat
Tabel 4 menunjukkan bahwa pasir daur ulang memiliki nilai  slump tertinggi yaitu 9,5 cm  diikuti oleh nilai  slump dari pasir pantai sebesar 9,4 cm. Diasumsikan nilai slump yang tinggi pada kedua jenis pasir ini karena nilai modulus kehalusan butiran yang rendah dibandingkan dengan pasir galian dan pasir sungai. Sedangkan beton yang terbuat dari pasir galian memiliki nilai slump terendah disebabkan pasir galian memiliki nilai penyerapan air tertinggi sebesar 12,4% dibandingkan  dengan  pasir  pantai  dan  pasir  sungai. Penyerapan  air  yang  tinggi  berpengaruh  pada  rendahnya nilai slump [3] .
Selanjutnya pasir daur ulang memiliki kandungan sisa semen yang masih tidak terpisahkan saat produksi agregat daur ulang [8], seperti tampak pada Tabel 3 . Butiran semen yang  sangat  halus  ini  memiliki  kemampuan  menyerap  air lebih  cepat [1] namun  berpengaruh  pada  cepatnya  tingkat kejenuhan  karena  volume  pori  yang  rendah  pada  butiran, sehingga mengakibatkan nilai slump yang tinggi.
Pasir  pantai  menunjukkan  nilai  berat  volume  beton padat  tertinggi,  begitu  pula  pada  kuat  tekannya.  Secara karakteristik  fisik,  pasir  pantai  memiliki  porositas  yang lebih  rendah  sehingga  menghasilkan  daya  serap  yang
rendah dan lebih padat; dengan demikian  berat jenis SSD menjadi  lebih  tinggi.  Selain  itu  pasir  ini  memiliki kandungan  lumpur  yang  lebih  rendah  dibandingkan  pasir lainnya  sehingga  lekatan  antara  bahan  penyusun  beton menjadi  lebih  baik.  Keunggulan  karakteristik  fisik  ini menghasilkan sifat beton padat yang terbuat dari jenis pasir pantai  menjadi  tinggi  dibandingkan  dengan  jenis  lainnya. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  tentang  perbandingan  kuat  tekan  pasir sungai  dan  pasir  pantai  pada  umur  beton  28  hari  dimana kuat  tekan  pasir  pantai  lebih  besar  dibandingkan  pasir sungai  dengan  nilai  masing-masing  281,92  kg/cm 2 dan 205,07 kg/cm 2 [20] .
Tabel 4 . Nilai slump, berat volume, dan kuat tekan beton Jenis Pasir Slump (cm) Berat volume (kg/m 3 ) Kuat tekan (MPa) Pasir Galian 7,90 2282,30 23,93 Pasir Sungai 8,75 2280,41 24,44 Pasir Pantai 9,40 2434,54 26,61 Pasir Daur Ulang 9,50 2198,00 21,61
Sejauh ini aplikasi pasir pantai sebagai bahan penyusun beton  jarang  dilakukan  karena  adanya  kandungan  garam yang tinggi. Kandungan garam yang tinggi akan berbahaya bagi  keberadaan  tulangan  baja  didalam  beton  karena kurangnya pasivitas sehingga mempercepat laju korosi [1] . Potensi  penggunaan  pasir  pantai  dapat  saja  tinggi  bila ketersediaan jenis pasir alam lainnya seperti pasir galian dan pasir  sungai  terancam  habis.  Namun  diperlukan  suatu perlakuan  ( treatment )  lanjutan  pada  pasir  pantai  sebelum dipakai  sebagai  bahan  penyusun  beton  seperti  proses distabilisasi  karakteristik  butiran  pasir  dan  proses  reduksi kadar garam [20] .
Sebaliknya  pasir  daur  ulang  menunjukkan  nilai  berat volume  dan  kuat  tekan  paling  rendah  dibandingkan  jenis pasir lainnya. Selama ini proses untuk produksi agregat daur ulang kualitas tinggi cukup berhasil [8], [21], [22] , namun untuk  proses  ekstraksi  pasir  dari  limbah  beton  masih memerlukan  studi  lebih  lanjut  agar  kualitasnya  setara dengan  pasir  alami  lainnya.  Jenis  pasir  galian  dan  sungai menghasilkan  beton  dengan  nilai  kuat  tekan  dan  berat volume  diantara  nilai  pasir  pantai  dan  pasir  daur  ulang. Kedua jenis pasir ini menunjukkan sifat karakteristik fisik yang  lebih  stabil  sehingga  menghasilkan  sifat  beton  yang lebih baik; dengan demikian pasir galian dan pasir sungai ini direkomendasikan oleh standar nasional sebagai bahan penyusun beton [1], [16]

## 3.4. Korelasi Karakteristik Fisik Pasir dan Sifat Beton
Korelasi  antara  sifat  beton  padat  berupa  kuat  tekan dengan  karakteristik  fisik  pasir  berupa  berat  jenis  dan penyerapan air ditunjukkan pada Gambar 8 dan Gambar 9. Diperoleh  hubungan  linier  positif  antara  nilai  berat  jenis dengan kuat tekan seperti pada Persamaan (2).
y = 1,55 x + 20,27 (2)
dengan:
REKONSTRUKSI TADULAKO: Civil Engineering Journal on Research and Development , Vol. 4(2), September 2023
𝑦 =  Kuat tekan beton (MPa)
𝑥 =  Berat jenis beton
Sedangkan  hubungan  linier  negatif  didapatkan  pada korelasi antara daya penyerapan air dengan kat tekan seperti pada persamaan (3).
y = 1,55 x + 28.03 (3)
dengan:
𝑦 =  Kuat tekan beton (MPa)
𝑥 =  Daya serap air (%)
Secara umum kedua korelasi menunjukkan nilai gradien yang sama yaitu dengan nilai 1,55, sehingga korelasi sifat fisik dengan kuat tekan secara umum dapat ditulis dengan Persamaan  (4)  dimana  untuk  karateristik  berat  jenis, Persaman (4) bernilai posistif dan untuk karakteristik daya serap air maka Persamaan (4) akan bernilai negatif.
y = 1,55 x + C (4)
dengan:
𝑦 =  Kuat tekan beton (MPa)
𝑥 =  Karakteristik fisik pasir
𝐶 =  Konstanta
Gambar 8. Korelasi kuat tekan-berat jenis pasir
Gambar 9. Korelasi kuat tekan-daya serap air pasir
3 .5 Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian
Identifikasi  karakteristik  meliputi  deskripsi  butiran, berat jenis, penyerapan air, kadar lumpur, analisis saringan dan modulus  halus butiran (MHB) dari pasir galian, pasir sungai,  pasir  pantai,  dan  pasir  daur  ulang  telah  dikaji. Selanjutnya  pasir-pasir  tersebut  digunakan  sebagai  bahan penyusun beton  dimana sifat  beton  segar dan beton padat nya juga telah dievaluasi. Korelasi antara berat jenis pasir dengan  kuat  tekan  beton  tekan  serta  korelasi  antara  daya serap  air  pasir  dengan  kuat  tekan  disajikan  dalam  bentuk
persamaan  linier  dimana  kedua  korelasi  menunjukkan gradient  yang  sama.  Namun  demikian  nilai  korelasi  ini perlu dikaji lebih lanjut pada penelitian berikutnya dengan jumlah benda uji yang lebih banyak. Demikian pula untuk pemilihan  query  pasir  agar  tidak  hanya  pada  satu  tempat saja namun pada beberapa jangkauan lokasi yang lebih luas sehingga  hasil  korelasi  dapat  mewakili  karakteristik  pasir secara umum pada daerah asal.

## 4. Kesimpulan
Artikel  ini  membahas  tentang  karakteristik  fisik  pasir galian, pasir sungai, pasir pantai, dan pasir daur ulang dan hubungannya  dengan  sifat  beton  padat  berupa  kuat  tekan beton. tekstur cukup kasar. Pasir galian mempunyai partikel yang lebih padat dan tekstur cukup kasar, sedangkan pasir daur ulang memiliki partikel yang paling halus, berongga, ringan  dan warna  lebih  terang  daripada  pasir  lainnya. pasir pantai  memiliki  berat  jenis  dalam  keadaan  jenuh  kering muka ( SSD ) tertinggi yaitu 3,60 sedangkan pasir daur ulang memiliki  nilai  terendah  yaitu  1,94.  Kontras  dengan  nilai berat jenis, nilai penyerapan air pasir pantai menunjukkan nilai  terendah  yaitu  1,01%  dan  pasir  daur  ulang memiliki nilai  tertinggi  sebesar  38,29%.  Ditinjau  dari  sifat  beton segar, pasir galian menghasilkan nilai slump paling rendah sedangkan pasir daur ulang memiliki nilai slump tertinggi. Pasir  pantai  menunjukkan  nilai  berat  volume  beton  padat tertinggi, begitu pula pada kuat tekannya. Korelasi  positif berupa y = 1,55 x + C didapatkan dari hubungan berat jenis pasir ( x ) terhadap kuat tekan beton ( y ) dan konstanta ( C ). Persamaan  korelasi  yang  sama  namun  dalam  hubungan negatif didapatkan dari pengaruh karakteristik penyerapan air.

## Daftar Pustaka
[1]  K.  Tjokrodimuljo, Concrete  Technology  (in Indonesian) , Yogyakarta: Nafiri, 2007.
[2]  N.N.  Kencanawati  and  S.  Murtiadi, Material  Beton dan  Baja  serta  Aplikasinya  pada  Struktur  Beton Bertulang ,  Mataram:  LPPM  Universitas  Mataram Press, 2022.
[3]  M.S.  Shetty  and  A.K.  Jain, Concrete  Technology (Theory  and  Practice), New  Delhi:  S.  Chand Publishing, 2019.
[4]  L. Assi, K. Carter, E. Deaver, R. Anay, and P. Ziehl, “Sustainable Concrete:  Building  a  Greener  Future ” , Journal  of  Cleaner  Production, vol.  198,  p.  1641, 2018.
[5]  S.  Mindess, 1-Sustainability  of  Concrete in Developments in the Formulation and Reinforcement of Concret , Newyork: Woodhead Publishing, 2019.
[6] S.  Ismail,  K.W.  Hoe,  and  M.  Ramli,  “Sustainable Aggregates: The Potential and Challenge for Natural Resources  Conservation” , Procedia-Social  and Behavioral Sciences , vol. 101, p. 100, 2013.
[7] A.  Katz,  “Treatments  for  the  Improvement  of Recycled  Aggregate” , Journal  of  Materials  in  Civil Engineering , vol. 16, no. 6, p. 1, 2004.
[8]  N.N. Kencanawati, A. Akmaluddin, I.N. Merdana, N. Nuraida, I.R. Hadi, and M. Shigeishi, “Improving of Recycled Aggregate Quality by Thermal-mechanical- chemical Process” , Procedia engineering , vol. 171, p. 640, 2017.
[9]  A.  Mistri,  S.K.  Bhattacharyya,  N.  Dhami,  A. Mukherjee,  and  S.V  Barai,  “A Review  on  Different Treatment  Methods  for  Enhancing  the  Properties  Of Recycled  Aggregates  for  Sustainable  Construction Materials ” , Construction and Building Materials, vol. 233, p. 117894, 2020.
[10]  S.  Seara-Paz,  B.  González-Fonteboa,  F.  Martínez- Abella, and J. Eiras- López, “Deformation Recovery of Reinforced  Concrete  Beams  Made  with  Recycled Coarse Aggregates” , Engineering Structures , vol. 251, p. 113482, 2022.
[11]  G.S. Kumar and A.K. Minocha, “Studies on Thermo- Chemical  Treatment  of  Recycled  Concrete  Fine Aggregates for Use in Concrete ” , Journal of Material Cycles and Waste Managemen. , vol. 20, no. 1, p. 469, 2018.
[12] K. Yanuar, “Variasi Pemakaian Pasir Terhadap Ku at Tekan  Beton  Mutu  Tinggi  f’c  35” , POROS  Teknik, vol. 6, no. 1, p.1, 2014.
[13]  B. Wibowo, E. Kasiati, T. Triaswati, and D. Pertiwi, “Pengaruh  Kehalusan  Pasir  terhadap  Kuat  Tekan Beton” , Jurnal Aplikasi Teknik Sipil , vol. 10, no. 2, p. 61, 2012.
[14]  S.A.  Sari,  T.P.  Artiningsih,  and  H.  Purwanti, P erbandingan  Pengaruh  Beberapa  Jenis  Pasir Terhadap  Kuat  Tekan,  Kuat  Lentur  Dan  Kuat  Tarik Belah Beton , Bogor: Univ. Pakuan, 2017.
[15]  SNI  ASTM  C136-2012, Metode  Uji  Untuk  Analisis Saringan Agregat Halus Dan Agregat Kasar , Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2012.
[16]  SNI  03-1750-1990,  I ndonesian  National  Standard: Aggregate for Concrete, Quality and Testing Methods , Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 1990.
[17]  SNI 03-1969-1990, Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar ,  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional, 1990.
[18]  SNI  03-2834-2000,  I ndonesia  National  Standard Code:  Procedure  for  Desaigning  Normal  Concrete Mixture , Jakarta, Badan Standardisasi Nasional, 2000.
[19]  SNI  1974:2011, Testing  of  Concrete  Compressive Strength  with  a  Cylindrical  Test  Object ,  Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2011.
[20]  I.S.  Fuad  and B.  Asmawi,  “Pengaruh  Penggunaan Pasir Sungai Dengan Pasir Laut Terhadap Kuat Tekan Dan  Lentur  Pada  Mutu  Beton  K- 225” , Jurnal Desiminasi Teknologi , vol. 3, no. 1, p. 1, 2015.
[21]  N.N.  Kencanawati,  H.  Hariyadi,  A.  Akmaluddin, I.D.M.A.  Karyawan,  F.  Mahmud,  and  P.N.  Saputro, “E ffectiveness  of  Vibratory  Added  Mixing  Concrete with Heating-Grinding  Recycled Coarse Aggregate ” , IOP Publishing , vol. 847, no. 1, p. 12004, 2021.
[22] V.W.Y.  Tam,  C.Y.  Lo,  and  J.  Xiao,  “Bringing Recycled  Aggregate  to  Its  Full  Potentia l” , Proc. Institute  of  Civil  Engineering-Waste  Resources Management , vol. 166, no. 3, p. 128, 2013.